- 211 - 
11 prof. Genth prese in esame il minerale, e vi determinò il 
peso specifico di 2, 93 e la durezza prossima a quella del talco. 
È fusibile al cannello in vetro nero, e colora la fiamma in roseo 
chiaro : col sale di fosforo dà uno scheletro siliceo, con perla 
gialla nella fiamma ossidante e color verde smeraldo in quella 
riducente. Attaccabile assai leggermente dagli acidi, viene pre- 
sto decomposto dall 1 acido ’solforico diluito in tubo chiuso a tem- 
peratura di 180°; la silice vi rimane in forma di scaglie e la 
soluzione acquista un colore verde azzurrognolo. Col carbonato 
sodico si fonde in una massa bianca. 
Il minerale di cui disponeva il prof. Genth per la analisi 
era assai impuro perchè mescolato con sostanze estranee, quali 
oro, quarzo, felspato od altro ; ne estrasse sei campioni, dei quali 
il meno impuro, dedotto 0, 85 °/ 0 di silicati • insolubili, quarzo 
ed oro, diede all 1 analisi : 1 
Silice 
.... 47, 69 
Allumina 
.... 14, 10 
Ossido di ferro 
.... 1,67 
Magnesia 
.... 2,00 
Calce 
Potassa 
. ... . 7,59 
Soda 
.... 0, 19 
Litina 
Acido vanadico 
.... 22,02 
Perdita al fuoco 
.... 4,96 
100, 22 
Un minerale associato alla Roscoelite, probabilmente una va- 
rietà compatta della medesima, con aspetto di clorite verde mas- 
siccia o di alcune varietà di serpentino, diede : 
Silice 46, 09 
Allumina 17,46 
Ossido di ferro 1,95 
Magnesia 2, 18 
Potassa 8, 66 
Soda 0, 18 
Acido vanadico 17,53 
Perdita al fuoco 6, 37 
100, 42 
Vedi American Journal , 1876, voi. 12, pag. 32. 
